852 Die natürlichen Farben und die Verfärbungen heller Ziegelsteine. 



Die natüiiiclieii Farl)en und die Verfärl)Uiigen heller 

 Ziegelsteine. 



Wenn Ziegelmaterial als äussere Bekleidung- von Bau- 

 werken benutzt wird, so ist stets darauf Bedacht zu nehmen, 

 dass dieselben innerhalb bestimmter G-renzen eine gleichmässige 

 Parbe erhalten. Es ist desshalb mit Recht die Frage nach 

 der Entstehung der Farben von Ziegelsteinen, nach den Um- 

 ständen, unter welchen Missfärbungen und Anflüge entstehen, 

 nach Mitteln, einen willkürlichen Einfluss auf die Steinfarben 

 auszuüben, eine brennende geworden, welche andauernd zu 

 grossartigen und kostspieligen Experimenten verschiedenster 

 Art Veranlassung giebt, welche nur zu oft ohne Besultate 

 bleiben. Es werden daher für die betheiligten Kreise die 

 Versuche des Dr. H. Seger von besonderem Interesse sein, 

 welche derselbe über diesen G-egenstand angestellt hat. 

 Dr. Seger hat besonders die hellfarbigen Ziegelmaterialien 

 berücksichtigt, da diese in Bezug auf Massen- wie auf Ober- 

 flächenfärbung dem Ziegler die grössten Schwierigkeiten ent- 

 gegenstellen. Er unterscheidet folgende vier Erscheinungen, 

 welche sich aus sehr verschiedenen Processen herleiten, 

 nemlich : 



1) die Färbung der Masse des Stein's , erkennbar auf dem 

 Bruch; 



2) die Färbung der Masse des Stein's an oder in der 

 Nähe der Oberfläche, insofern als diese von der Färbung des 

 Innern oder der Hauptmasse abweicht; 



3) die Färbung der Oberfläche durch der Steinmasse 

 fremde oder aus derem Innern während des Trocknens, 

 Schmauchens oder Brennens hervorgetretene Substanzen, also 

 Anflüge, Ueberzüge u, s. w. ; 



4) die Färbung der Oberfläche durch der Steinmasse 

 fremde Substanzen, welche nach dem Brennen, während des 

 Lagerns oder nach der Vermauerung sich auf der Oberfläche 

 bildeten. 



Sämmtliche verschiedenartigen Färbungen respective 

 Missfärbungen der Ziegelsteine lassen sich, ihren Ursachen 

 nach, in zwei Hauptgruppen vereinigen. In der einen sind 

 es im Ziegelmaterial vorhandene Stoffe, im andern die Feuer- 

 gase der Brennöfen, welche eine eigenthümliche Färbung 

 der Steine veranlassen. Es ist nun bekannt, dass das Eisen- 

 oxyd , welches in den überwiegend meisten Fällen die einzig 

 färbende Substanz ist, je nach seinem Zustand der Verthei- 



